SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS, 213 
addition. Que toute autre matière ajoutée étoit inutile ou nuifible , excepté 
les fels marin & ammoniac , dont il crut appercevoir de bons effets ; il 
avoit remarqué en outre l'augmentation de poids de l'acier cémenté &c 
les bulles qui fe forment à la furface, qui probablement l'auroit conduit 
à La découverte des compofirions du fer dans fes différens états , fr alors 
la théorie des effervefcenses avoit été connue. Mais ces réfultats le 
portèrent à conclure que , LE CÉMENT TRANSMETTOIT LES SELS ET 
LES SOUFRES AU MÉTAL POUR LE CHANGER EN ACIER : conclufion 
peut-être déjà trés-belle pour fon tems , mais trop vague aujourd'hui. 
IL reconnut aufli que l'argile, la chaux vive ou éteinte, la craie, le 
verre pilé & la poudre d'os rendoient l'acier doux , malléable & le rame- 
noient à l'état de fer forgé; d’où il conclut que, CES SUBSTANCES 
RÉABSORBOIENT LES SELS ET LES SOUFRES DONT L'’ACIER ÉIOIT 
PÉNÉTRÉ, 
Tous les rapprochemens de l’acier à la fonte, la propriété de la fonte 
de s’adoucir dans les matières qui font pafler l'acier cémenté à l’état de 
fer fcrgé, & fur-tout cette obfervation capitaie que , fi l'on plonge une 
barre de fer forgé dans un bain de fonte grife, elle fe convertit aufli-rôt 
en acier, le porta à cette dernière conclufon que, L’ACIER EST UN ÉTAT 
INTERMÉDIAIRE ENTRE LE FER ET LA FONTE , ET QUE LA FONTE 
N’EST QU'UN ACIER TROP CÉMENTÉ. 
M.Bergmann a cherché à découvrir la différence entre le fer coulé, le fer 
forgé & l'acier, d’après la nature & les proportions de leurs compofans. I! a 
analyfé ces trois différens fers par les acides vitriolique , marin & nitreux ; 
les deux premiers lui ont donné des réfulrats analogues, le dernier paroît 
ne pouvoir rien établir de conftant, ce qui tient à la nature de l'acide 
nitreux qui n’éroit pas encore affez connue, lorfque ce célèbre Chimifte 
a fair fes expériences. 
Le Profefleur d’'Upfal a cherché enfin à découvrir les rapports de 
phlogiftique d’après les quantités d’argent difloutes dans l'acide vitrio- 
lique, précipité par différens fersÿmais n'ayant fait que quatre expériences, 
il n'a pas connu les variations qu'une plus grande fuite lui auroic 
préfentées. 
M. Bergmann a déterminé dans fes analyfes, 1°. lés proportions d’air 
inflammable, 2°. de plombagine, 3°. de manganèfe , 4°. de terre filiceufe, 
5°. de fer pur, & 6°. de chaleur. Comme les quantités de chaleur qui 
réfultent de ces expériences dépendent de la dureté des fers & des aciers, 
& que la trempe, fans rien changer à leur nature , fait varier la dureté, 
il s'enfuit que l'on ne peut rien conclure des quantités de chaleur. 
Les proportions d'air inflammable ont été déterminées en mefure par 
le favanc Suédois, & les autres matières au poids. Ses réfultats moyens 
font: 
